system: [SYSTEM]

user: 3. 实验结果与讨论 实验中分别以200~400 nm和400~700 nm两波段测定各种玻璃样品的吸收光谱曲线。 3.1. 玻璃的紫外光吸收曲线 3.1.1. 无机玻璃的紫外吸收曲线 利用200~400 nm的紫外区直接测定无机玻璃，不同种类的玻璃呈现不同的吸收曲线。 图1为18号载玻片，在200~300 nm间均匀吸收，而在300~400 nm却呈现从左至右，由上而下的下滑趋势。 图2为20号样品，即无机磨砂玻璃在200~400 nm波段的图谱，前面200~310 nm有波动，后面呈现下滑曲线，因此其在紫外区并无甚突出峰。 图3为21号样品，即钢化玻璃在200~400 nm波段的图谱，钢化玻璃对紫外光线吸收，类似与磨砂玻璃。 图4为车前窗玻璃(即挡风玻璃)在200~400 nm图谱，其吸收图谱与图3不同，这是由于玻璃本身依然是透明无机玻璃，且为夹层玻璃，中间夹有一层墨绿色胶，因此，图谱的波动由这层有色胶引起。据了解，汽车的挡风玻璃多为钢化玻璃，若在刑事案件现场所取玻璃物证碎片，并对其同款样品作图谱比对，即可判断其是否相同种类。 由以上无机玻璃对紫外光吸收曲线来看，无机玻璃在紫外区没有明显的吸收峰。 3.1.2. 有机玻璃的紫外光吸收曲线 实验采用的是有色亚克力和无色亚克力有机玻璃，包括灯白色、瓷白色、黄色、蓝色、黑色、茶色以及透明亚克力。通过部分有机样对比可以发现，在325~385 nm波段会出现一个“U”形，即在325 nm及385 nm处有突出峰。 如图5所示，此为24号灯白色3 mm玻璃样品在紫外区的吸收曲线。 如图6所示，此为28号瓷白色3 mm玻璃样品在紫外区的吸收曲线。 如图7所示，此为31号黄色3 mm玻璃样品在紫外区的吸收曲线。 如图8所示，此为33号蓝色3 mm玻璃样品在紫外区的吸收曲线。 如图9所示，此为35号黑色3 mm玻璃样品在紫外区的吸收曲线。 瓷白色有单独的突出峰，灯白色与黄色还有瓷白色亚克力的图谱较为相像，都存在类似“U”形，说明它们可能存在相同或类似成分；而蓝色亚克力和黑色亚克力则对紫外光强烈吸收。 3.2. 玻璃的可见光吸收曲线 3.2.1. 无机玻璃的可见光吸收曲线 利用400~760可见光直接测量样品17号无机玻璃，如图10所示，在450波段跟650波段处有较大的吸收峰。 同样条件下测定15号绿色透明玻璃，所得吸收曲线见图11。 15和17号样品均为绿色，因此，具有相似的吸收曲线，在450和650 nm附近有吸收峰，但由于17号样品表面花纹凹凸不平整，所以其吸收曲线不光滑。 利用400~760 nm波段可见光照射16号红色透明玻璃，所得吸收曲线见图12。 16号红色透明玻璃的最大吸收峰在500 nm附近。 利用400~760 nm波段可见光照射14号蓝色透明玻璃，所得吸收曲线见图13。 图1. 样品18号紫外光吸收曲线 图2. 样品20号紫外光吸收曲线 图3. 样品21号紫外光吸收曲线 图4. 样品22号紫外光吸收曲线 图5. 样品24号紫外光吸收曲线 图6. 样品28号紫外光吸收曲线 图7. 样品31号紫外光吸收曲线 图8. 样品33号紫外光吸收曲线 图9. 样品35号紫外光吸收曲线 图10. 样品17号可见光吸收曲线 图11. 样品15号绿色透明玻璃的可见光吸收曲线 图12. 样品16号红色透明玻璃的可见光吸收曲线 图13. 样品14号蓝色透明玻璃的可见光吸收曲线 14号蓝色透明玻璃分别在530、600和650 nm附近有吸收峰。 利用400~760 nm波段可见光照射20号单面磨砂玻璃时，没有明显的吸收峰，见图14。 利用400~760 nm波段可见光照射21号钢化玻璃时，没有明显的突出峰，见图15。 20和21号样品虽为无色玻璃，但由于其成分和制作工艺等差异，使得其吸收曲线差异较为明显，前者在400附近有较高的吸光度，后者在760附近有较高的吸光度。 利用400~760 nm波段可见光照射22号挡风玻璃时，没有明显的突出峰，见图16。 综上实验结果表明，不同颜色的透明无机玻璃对可见光具有不同的吸收曲线，颜色相同的吸收曲线的形态基本相同；挡风玻璃与所贴的膜有关，呈现一定的吸收曲线；而钢化玻璃虽然是无色，但在可见光区不同于普通玻璃，仍具有其特征的吸收曲线， 3.2.2. 有机玻璃的可见光吸收曲线 利用400~760可见光直接测量样品12、13号茶色透明有机玻璃，在425和450出现两个吸收峰，而后逐渐下降，除了黑色和蓝色亚克力依然是倒峰外，如图17。 同样条件下测定23~26灯白色亚克力有机玻璃，从400至760 nm均呈不规则渐渐上升吸收曲线，见图18。 样品27~30号瓷白色亚克力的可见光区的吸收曲线与灯白色亚克力相似，见图19。 样品31和32号黄色亚克力时，在660 nm波段处有明显的吸收峰，图谱与灯白色以及瓷白色亚克力相似之处，但在580 nm附近有较好的吸收峰，见图20。 当可见光照射33、34号蓝色亚克力玻璃时，在550之前吸收较弱，在550 nm到680 nm波段处出现强烈吸收，见图21。 而可见光照射36号黑色亚克力样品时，在整个可见光区有明显的强烈吸收峰，见图22。 实验结果表明，深色有机玻璃如深蓝色和黑色亚克力玻璃，对可见光强烈吸收，茶色透明有机玻璃在可见区有特定的吸收曲线，而瓷白色亚克力、灯白色亚克力与黄色亚克力的可见光区的吸收曲线相似，只是黄色亚克力在580 nm附近吸收峰较为明显。 3.3. 同种类不同厚度玻璃对吸收曲线的影响 实验考察了同种类不同厚度玻璃对紫外可见光的吸收曲线的影响。见表2。 图14. 样品20号单面磨砂玻璃的可见光吸收曲线 图15. 样品21钢化玻璃的可见光吸收曲线 图16. 样品22号挡风玻璃的可见光吸收曲线 图17. 样品12、13茶色透明玻璃的可见光吸收曲线 图18. 样品23~26号灯白色亚克力的可见光吸收曲线 图19. 样品27~30瓷白色亚克力的可见光吸收曲线 图20. 样品31、32黄色亚克力的可见光吸收曲线 图21. 样品33、34蓝色亚克力的可见光吸收曲线 图22. 样品36号黑色亚克力的可见光吸收曲线 Table 2 Part of 200-400 nm wavelength interval mapping dat 样品号 样品名 厚度(mm) 最大吸收波长1 (nm/A) 最大吸收波长2 (nm/A) 1 透明有机玻璃 1 231.10/2.90 500.00/0.052 2 透明有机玻璃 2 231.10/2.92 500.00/0.055 3 透明有机玻璃 3 231.10/3.01 500.00/0.059 4 透明有机玻璃 4 231.10/3.07 500.00/0.060 5 透明有机玻璃 5 231.10/3.09 500.00/0.065 6 透明有机玻璃 6 231.10/3.11 500.00/0.066 8 透明有机玻璃 8 231.10/3.22 500.00/0.070 9 磨砂透明有机玻璃 3 256.28/4.10 500.00/0.790 10 磨砂透明有机玻璃 5 256.28/4.23 500.00/0.820 12 透明茶色玻璃 3 292.40/10.01 449.00/3.740 13 透明茶色玻璃 5 292.40/10.40 449.00/3.790 23 灯白色亚克力 2 384.19/2.03 558.44/2.36 24 灯白色亚克力 3 384.19/3.13 558.44/2.72 25 灯白色亚克力 4 384.19/3.35 558.44/2.83 28 瓷白色亚克力 3 384.02/10.01 401.00/4.02 29 瓷白色亚克力 5 384.02/10.07 401.00/4.32 31 黄色亚克力 3 391.50/10.50 572.83/4.86 32 黄色亚克力 5 391.50/10.62 572.83/5.02 33 蓝色亚克力 3 242.60/10.65 609.95/10.00 34 蓝色亚克力 5 242.60/10.69 609.95/10.12 35 黑色亚克力 3 384.42/10.30 633.50/10.64 36 黑色亚克力 5 384.42/10.45 633.50/10.65 表2. 200~400 nm波段图谱部分数据 实验结果表明，无论是紫外区还是可见区，相同材质不同厚度的吸收曲线形状相同，但吸光度随玻璃厚度的增加而增加。因此，通过吸光度的测定可以推断的玻璃厚度。 3.4. 影响测定精度的因素 经过所涉玻璃样品的不同部位进行三次重复测量，所得图谱最大吸收波长，计算其吸光度的相对标准偏差RSD，所得结果见表3。 由表3可见，利用紫外可见光谱直接测定玻璃样品，精度较高，最大RSD为3.667，最小RSD为0.094，满足分析鉴定的要求。